J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S

## U SING O F P ORTLAND C EMENT F OR T HE S OIL S TABILIZATION I N T HE B UKIT R AWI V ILLAGE, S UBDISTRICT C ENTRAL K AHAYAN P ULANG P ISAU R EGENCY

## P ENGGUNAAN S EMEN P ORTLAND U NTUK S TABILISASI T ANAH D ESA B UKIT R AWI, K ECAMATAN K AHAYAN T ENGAH, K ABUPATEN P ULANG P ISAU
Ade Priawan 1 , Lola Cassiophea 2
1 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Palangka Raya
2 Dosen Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Palangka Raya
E-mail: adepriawan@gmail.com

## ABSTRACK
The soil stabilization was an attempt to change or improve the engineering properties of soil in order to qualify certain technical necessary. The engineering properties of soil which supports the carrying capacity were that strong value of the soil bearing (CBR) and free compressive strength (UCS). The soil of Bukit Rawi village, Central Kahayan subdistrict Pulang Pisau regency, as mentioned in the earlier study had a low ground bearing capacity. The problems of this is because of condition of fine soil grains  being dominant and easily influenced by water which has lead directly to its strong values of soil bearing (CBR) of the existing soil. For that, soil stabilization will be performed using portland cement.  It is expected to improve the strong value of the soil bearing (CBR) and free compressive strength (UCS).  In this study, the portland cement of Gresik brand  is used as an additive ingredient of soil stabilization, which is applied in this study were 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% and 30%. The test  was  consisting  of  the  physical  soil  properties  which  were  bleded  for  testing  moisture  content,  density, grained size distribution, the limits of atterberg, compaction, strong bearing capacity (CBR), and  strenght free press (UCS). Those were done during on a one day in laboratory of  the Building Technical Education and Study Program The Faculty of Teacher Training and Education at under The University of Palangka Raya. The results showed  that  the  highest  soil  stabilization  was  on  portland  cement  mix  to  25%  by  35.00%,  with  the  strength support  of land value (CBR) increased by 28.75% from the original 6.25%, while the value of the compressive strength of the free (UCS) on 20% of portland cement mixture of 1,200 kg/cm 2 to free the compressive strength (UCS) fell by 0.360 kg/cm2, from its original condition 0.840 kg/cm 2 . Strenght value of soil bearing (CBR) was optimum  mixture  of  portland  cement  with  land  of  35.00%  by  Bowles  (1992)  in  Hardiyatmo  (2012)  optimom mixture of 25% that this land including the strength support of land (CBR) 20% - 50% is recommened to be used as subbase layer or subgrade, with the good results.
Keywords :  soil Stabilization, Low Ground Bearing Capacity, Portland Cement, Improvement Of The Soil Bearing Value

## PENDAHULUAN
Tanah mempunyai peranan penting dalam ilmu teknik sipil, karena tanah sebagai pendukung kekuatan konstruksi dasar bangunan. Tanah juga merupakan media yang paling ideal bagi penerus gaya yang bekerja di atasnya. Berdasarkan letak geografis suatu tempat, jenis tanah, karakteristik dan sifat tanah, tidak semua tanah itu sama sehingga belum tentu tanah tersebut baik digunakan untuk pendukungkekuatan struktur. Pentingnya peranan  tanah  dalam  pendukung  kekuatan  tidak  mengherankan  apabila  kita  sering  lihat  naik  dan  turunnya tanah pada pondasi bangunan ataupun jalan raya.
Tanah  di  Desa  Bukit  Rawi,  Kecamatan  Kahayan  Tengah,  Kabupaten  Pulang  Pisau,    sering  bermasalah antara lain bergelombang, berair dan berlumpur kalau terjadi hujan.
Sifat-sifat  teknis  tanah  seperti  daya  dukung  tanah  (CBR)  dan  kuat  tekan  bebas  (UCS)    tanah  terutama untuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau sangat rendah. Menurut penelitian  (Harahap, 2011) tanah Desa Bukit Rawi, mempunyai nilai daya dukung  tanah (CBR) 3,20%  dan 3,50. Berdasarkan nilai daya dukung tanah (CBR)
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 3 3 3 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 1 1 1 7
7 7
antara 3% - 7% termasuk nilai daya  dukung tanah buruk (Bowles, 1992 dalam Hardiyatmo, 2012). Sedangkan untuk nilai kuat  tekan bebas (UCS) tanah juga mengalami hal yang sama yaitu kuat  tekannya sangat rendah. Nilai kuat tekan bebas (UCS) tanah berdasarkan hasil penelitian memiliki nilai 0,50 kg/cm 2 .  Jika dilihat besaran kuat tekan bebas tanah tersebut maka tanah tersebut termasuk lempung  sangat lunak sampai sedang dengan nilai kuat tekan bebas (UCS) 0-1,00 kg/cm 2 (Hardiyatmo, 2012). Sehingga perlu pengkajian sifat-sifat tanah agar kekuatan  konstruksi    bangunan  sesuai  dengan  sifat-sifat  tanah  yang  layak  digunakan  sebagai  pendukung kekuatan  kontruksi dasar bangunan dengan cara distabilisasi.
Secara  umum  ada  dua  metode  stabilisasi  tanah  yaitu  secara  mekanik  dan  secara  kimiawi.  Metode stabilisasi  tanah  secara  mekanik  berupa  metode  tekanan/galian,  metode  tumbukan,  dan  metode  getaran. Metode stabilisasi tanah secara kimiawi berupa stabilisasi tanah dengan semen, stabilisasi tanah dengan kapur, stabilisasi tanah dengan aspal, dan stabilisasi tanah dengan abu terbang. Stabilisasi tanah dengan semen adalah suatu  metode  penguatan  tanah-tanah  tertentu  yang  efektif  asal  tanah  masih  menonjolkan  sifat  berbutirnya dengan  sedikit  partikel  lempung.  Bila  dibandingkan  dengan  stabilisasi  tanah  dengan  kapur,  stabilisasi  tanah dengan  semen  lebih  mahal.  Keuntungan  dari  pemakaian  semen  untuk  stabilisasi  adalah  semen  memberikan ikatan yang lebih kuat diantara partikel-partikel tanah.  Semua komponen kimia untuk berkembangnya ikatan kalsium  silika  dan  aminium  hidrat  ada    dalam  semen,  dan  tidak  ada  kontribusi  kimiawi  yang  dibutuhkan  dari tanahnya,  karena  itu    stabilisasi  semen  tidak  bergantung  pada  mineralogi  tanah  yang  distabilisasi  (Rollings, 1996    dalam  Hardiyatmo,  2012).  Dengan  diperoleh  beberapa  penelitian  sebelumnya  (Harahap,  2011)  pada stabilisasi  campuran  semen  hingga  10%  dengan  20%  pasir  nilai  daya  dukung    tanah  (CBR)  naik  cukup  besar 131% dari kondisi asli 3,57% dan kuat tekan bebas (UCS)  juga naik 16,443 kg/cm 2 dari kondisi asli 0,473 kg/cm 2 . Nilai  korelasi  daya  dukung  tanah  (CBR)  dengan  kuat  tekan  bebas  (UCS)  didapatkan  dengan  persamaan  daya dukung tanah  (CBR) = 0,1325 kuat tekan bebas (UCS).
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  maka  pada  penelitian  ini  menggunakansemen portland sebagai bahan  tambah  untuk  stabilisasi  tanah  karena  selain  semen  relatif  mudah  diperoleh  di  Kota  Palangka  Raya, menurut penelitian sebelumnya stabilisasi juga dapat  menaikan nilai kuat dukung tanah (CBR) dan nilai kuat tekan  bebas  (UCS).  Tanah  yang  akan  dilakukan  stabilisasi  di  Desa  Bukit  Rawi,  Kecamatan  Kahayan  Tengah, Kabupaten Pulang Pisau.
Adapun tujuan dalam penelitian yang dilakukan adalah: Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  penelitian  ini  adalahuntuk  mengetahui    sifat-sifat  fisis  dan    mekanistanah  asli Desa  Bukit  Rawi,  Kecamatan  Kahayan  Tengah,  Kabupaten  Pulang    Pisau,  dan  untuk  mengetahui  nilai  kuat dukung tanah (CBR) dan kuat tekan bebas (UCS).

## METODE PENELITIAN BAHAN PENELITIAN

## a) Tanah
Tanah diambil pada jarak 2 km dari tepi ruas jalan Palangka Raya-Desa Bukit Liti tepatnya di Desa Bukit Rawi,  Kecamatan  Kahayan  Tengah,  Kabupaten  Pulang  Pisau.  Sampel  diambil  menggunakan Hand Bor . Dua sampel tanah terganggu dan tidak terganggu kedalaman pengambilan sampel 1-2 meter, tanah yang sifat fisik dan sifat mekanik.
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 3 3 3 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 1 1 1 7
7 7
Gambar 11. Potongan Tanah
Gambar 2. Potongan Tanah
b) Bor Tangan ( Hand Bor )
Pekerjaan pengeboran dengan menggunakan bor tangan ( Hand Bor ) dilakukan untuk mengambil contoh tanah  dari  berbagai  kedalaman.  Biasanya  digunakan  koreksi  sondir  agar  didapatkan  kerelasi  antara  kekuatan tanah dan jenis tanah yang dikandungnya, kedalaman maksimum yang dapat dilakukan oleh bor tangan adalah 5 meter dan hanya untuk tanah lunak.

## c) Semen
Semen portland yang dipakai adalah semen merk Gresik.

## TEMPAT PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  laboratorium  mekanika  tanah  Program  Studi  Pendidikan  Teknik  Bangunan Universitas Palangka Raya.

## PELAKSANAAN PENGUJIAN
1. Kadar air ( w ) 2. Berat Jenis ( Gs ) 3. Analisa Saringan/Hidrometer
4. Batas Cair ( LL ) 5. Batas Plastis ( PL ) 6. Batas Susut ( SL )
7. Pemadatan ( Compaction )
8. Kuat Dukung Tanah (CBR) laboratorium
9. Kuat Tekan Bebas (UCS)

## PENGUJIAN CAMPURAN TANAH DAN SEMEN
Pengujian  campuran  tanah  dengan  semen  meliputi  pengujian  berat  jenis,  pemadatan,  pengujian kuatdukung tanah (CBR) dan pengujian kuat tekan bebas (UCS). Campuran  dibuat dalam 3 komposisi, masing- masing ditetapkan 2500 gram untuk pemadatan dan 5000  gram untuk pengujian kuat dukung tanah (CBR).
Tabel 1. Proporsi Campuran Tanah dan Semen untuk Pengujian Kuat Dukung Tanah (CBR)
No Semen Tanah Total Berat Campuran (gr) Prosentase (%) Berat (gr) Prosentase (%) Berat (gr) 1 0 0 100 4500 5000 2 5 250 95 4750 5000 3 10 500 90 4500 5000 4 15 750 85 4250 5000
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 3 3 3 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 1 1 1 7 7 7
5 20 1000 80 4000 5000 6 25 1250 75 3750 5000 7 30 1500 70 3500 5000
(Sumber : perencanaan penelitian 2016)
Tabel 2. Proporsi Pemadatan No Semen Tanah Total Berat Campuran (gr) Prosentase (%) Berat (gr) Prosentase (%) Berat (gr) 1 0 0 100 2500 2500 2 5 125 95 2375 2500 3 10 250 90 2250 2500 4 15 375 85 2125 2500 5 20 500 80 2000 2500 6 25 625 75 1875 2500 7 30 750 70 1750 2500
(Sumber : perencanaan penelitian 2016)

## JADWAL PENELITIAN
Pelaksanaan  penelitian  akan  dilakukan  dalam  2  (dua)  Bulan.  Secara  umum  jadwal  pelaksanaan  penelitian tergambar pada Tabel 3.
Tabel3. Jadwal Pelaksanaan Penelitian NO JENIS KEGIATAN Bulan 1 2 3 4 5 6 7
I PERSIAPAN
1 Persiapan Alat dan Bahan
2 Perijinan
II PELAKSANAAN
1 Pengujian Tanah Asli
2 Uji kuat dukung tanah (CBR) dan kuat tekan bebas (UCS) Tanah Asli
3 Pembuatan Campuran Tanah dan Semen
4 Pengujian Campuran Tanah dan Semen
5 Uji kuat dukung tanah (CBR) dan kuat tekan bebas (UCS) Campuran Tanah dan Semen
III PEMBUATAN LAPORAN
1 Analisis Data
2 Pembuatan laporan lengkap
(Sumber : perencanaan penelitian 2016)

## HASIL DAN PEMBAHASAN SIFAT FISIK TANAH ASLI
Adapun karakteristik tanah asli Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah,  Kabupaten Pulang Pisau secara umum dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Karakteristik Tanah Asli Tipe Pengujian Satuan Hasil Kadar air tanah tidak terganggu % 55,49
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 3 3 3 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 1 1 1 7
7 7
Kadar air tanah terganggu % 7,53 Berat jenis 2,70 Berat isi 40,35 Lolos Saringan No.200 % 92,63 Batas Cair (LL) % 108,86 Batas Plastis (PL) % 32,96 Batas Susut (SL) % 22,72 Indeks Plastisitas (PI) % 75,90 Berat isi kering maksimum gr/cm 3 1,380 Kadar air optimum % 14,25 Pengembangan % Kuat dukung tanah (CBR) % 6,30 Kuat tekan bebas (UCS) kN/cm 2 0,840 (Sumber: Hasil Penelitian 2016) 1)

## Berat jenis
Hasil pengujian berat jenis ( G S ) seperti pada tabel 4 didapatkan berat jenis 2,70. Jika  dilihat besaran nilai berat jenis ( Gs ) ini umumnya termasuk jenis lempung. Menurut Hardiyatmo (2012), bahwa tanah ini termasuk jenis tanah lempung anorganik karena berat jenis tanah yang didapatkan masuk berat jenis ( Gs ) 2,68-2,75 maka tanah tersebut termasuk  jenis lempung anorganik.

## 2) Distribusi Ukuran Butir
Adapun  distribusi  ukuran  butir  dengan  analisa  saringan  ( sieve  analysis )  dan  analisa  pengendapan ( hydrometer  analysis )  dapat  dilihat  pada  Gambar  22.
(Sumber: Hasil Penelitian 2016)
Gambar 3. Distribusi Ukuran Butir Tanah
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 3 3 3 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 1 1 1 7 7 7

## 3) Indeks Plastisitas (PI)
Indeks  plastisitas  ( PI )  diperoleh  dari  pengujian  batas-batas atterberg yaitu  selisih  batas  cair  ( LL )  dan batas plastis ( PL ) terlihat pada Gambar4.
(Sumber: Hasil Penelitian 2016)
Gambar 4. Grafik Batas Cair
Pada Gambar 4 di atas terlihat bahwa batas cair ( LL ) pada saat x = 25 ketukan  dengan  persamaan y = - 0,1631 x + 108,86 adalah 22,72% dan batas plastis ( PL ) saat terjadi retak-retak mendekati diameter gulungan 3 mm adalah 32,96% sehingga diperoleh indeks plastis  ( PI ) 75,90%.

## 4) Pemadatan
Hasil  pemadatan  menggunakan  metode  standar  diperoleh  berat  isi  kering  maksimum    ( maks )  dan kadar air optimum (W opt ).
(Sumber: Hasil Penelitian 2016)
Gambar 5. Grafik Pemadatan
Dari Gambar 5 diatas terlihat pada sampel diperoleh berat isi kering maksimum  ( maks ) 1,350 gr/cm 3 dan kadar air(W opt ) 14,20% yang dipadatkan sebanyak 3 lapisan  dengan tiap lapisan ditumbuk 25 kali dengan
γ d Max = 1,350
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 3 3 3 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 1 1 1 7
7 7
penumbuk beratnya 2,500 kg dan tinggi jatuh  30,48 cm dalam silinder mold yang mempunyai volume 995,27 cm 3 .

## 5) California Bearing Ratio
(CBR)
Adapun  kuat  dukung  tanah  (CBR)  kondisi  peram  1hari  dan  tanpa  rendaman  dapat    dilihat  pada Gambar 6.
(Sumber: Hasil Penelitian 2016)
Gambar 6. Grafik Kuat Dukung Tanah (CBR)
Pada  Gambar  6  diatas  nilai  kuat  dukung  tanah  (CBR)  6,30%  dengan  kepadatan    kering  maksimum ( maks ) 1,350 gr/cm 3 . Menurut (Bowles, 1992 dalam Hardiyatmo, 2012),  bahwa tanah ini masih termasuk kuat dukung tanah (CBR) tanah dasar (subgrade) buruk  karena kuat dukung tanah (CBR) sampel tanah berada pada rentang 3-7%.

## 6) Unconfined Compressive Strength (UCS)
Adapun hasil pengujian kuat tekan bebas (UCS) kondisi peram 1 hari seperti Gambar  7.

## (Sumber: Hasil Analisis 2016)
Gambar 7. Grafik Kuat Tekan Bebas (UCS)
γ d Max = 1,350
OMC =  6,30%
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 3 3 3 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 1 1 1 7 7 7
Pada Gambar 7 diatas nilai kuat tekan bebas (UCS) 0,840 kg/cm 2 pada saat regangan  0,90%.

## HASIL IDENTIFIKASI TANAH ASLI
Hasil identifikasi terhadap tanah asli merupakan gambaran sifat-sifat dari tanah  tersebut. Sifat-sifat ini akan dibandingkan beberapa teori, peraturan yang ada/penelitian yang  pernah dilakukan. Hal ini terlihat Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Identifikasi Tanah Asli Teori/ peraturan Persyaratan Hasil Pengujian Kesimpulan AASHTO PI > 70% PI rata-rata = 75,90 % Plastisitas sedang PL > 30% PL rata-rata = 32,96 % Klasifikasi A-7-5 USCS LL < 40% LL rata-rata = 40,96 % Lanau organik dan lempung berlanau organik dengan plastisitas rendah dalam kelompok OL Hardiyatmo (2012) 2,68 < Gs < 2,75 Gs rata-rata = 2,70 Mengandung lempung anorganik
(Sumber: Hasil Penelitian 2016)
Berdasarkan  sistem  klasifikasi  AASHTO  tanah  asli  Desa  Bukit  Rawi,  Kecamatan  Kahayan  Tengah, Kabupaten  Pulang  Pisau  termasuk  dalam  golongan  tanah  lempung  dalam    kelompok  A-7-5.  Sedangkan berdasarkan sistem klasifikasi USCS tanah asli Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau masuk dalam kelompok tanah OL.
Tanah anorganik  adalah tanah yang berasal dari pelapukan batuan yang ada  di  permukaan bumi, baik secara kimia dan fisis (Dunn, 1980) contohnya seperti tanah liat dan tanah dalam kelompok OL adalah simbol tanah butir halus ditetapkan dengan menggunakan  plastisitas. Tanah lempung dalam kelompok A-7-5 adalah untuk memperoleh batas-batas antara batas cair ( LL ), batas plastis ( PL ), dan batas susut ( SL ).

## a. Semen Portland
Semen  yang  digunakan  adalah  semen portland merk  gresik  yang  beredar  dipasaran  yang  telah memenuhi syarat SNI 15-2049-2004.
b. Hasil Pengujian Campuran Tanah Asli dan Semen Portland
Campuran tanah dan semen portland meliputi pengujian berat jenis ( G S ), pemadatan, kuat dukung tanah (CBR) dan kuat tekan bebas (UCS).
1) Berat Jenis ( Gs ) Campuran Tanah dan Semen Portland
Adapun berat jenis ( Gs ) campuran tanah dan semen dapat dilihat pada Gambar 8.
(Sumber: Hasil Penelitian 2016)
Gambar 8. Grafik Campuran Berat Jenis ( Gs )
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 3 3 3 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 1 1 1 7
7 7
Dari gambar 8 diatas terlihat, bahwa nilai berat jenis ( Gs ) semakin naik seiring bertambahnya campuran semen portland .  Nilai  berat  jenis  ( Gs )  berada  di  titik  tertinggi  pada  campuran  30%  semen portland sebesar3,64%. Nilai berat jenis pada kondisi tanah asli  sebesar 2,70% dan setelah penambahan semen portland 5% nilai berat jenis naik sebesar  2,88%, penambahan 10% semen portland nilai berat jenis meningkat sebesar 2,93%, pada  penambahan 15% semen portland nilai berat jenis meningkat sebesar 3,17%, pada  penambahan 20% semen portland nilai berat jenis meningkat sebesar 3,22%, pada  penambahan  25%  semen portland nilai berat    jenis    meningkat    sebesar    3,33%,    dan    penambahan  30%  semen portland nilai  berat  jenis  meningkat sebesar 3,64%.
Pada pengujian berat jenis campuran tanah dengan semen portland ini didapatkan kesimpulan karena bercampurnya antara dua bahan dengan berat jenisyang berbeda. Selain  itu, campuran semen portland dengan tanah mengakibatkan mengecilnya rongga-rongga pori  yang telah ada dan merekatkan partikel-partikel tanah, sehingga  sebagian  tanah  akan    dikelilingi  bahan  semen  yang  lebih  keras  dan  lebih  sulit  ditembus  air.  Rongga pori  yang  terisolasi  oleh  lapisan  semen  akan  terukur  sebagai  volume  butir  sehingga  memperbesar    volume butir.

## 2) Pemadatan Campuran Tanah dan Semen
Adapun pemadatan campuran tanah dan semen portland dapat dilihat pada Gambar 9.

## (Sumber: Hasil Penelitian 2016)
Gambar 9. Grafik Pemadatan Campuran Tanah dan Semen
Dari Gambar 9 diatas penambahan campuran 5% semen portland mampu  memberikan nilai W optimum 14,000%,  berat  isi  kering  1,350  gr/cm 3 ,  pada  penambahan    campuran  10%  semen portland nilai W optimum turun  menjadi  12,200%,  berat    isi    kering    1,415    gr/cm 3 ,    pada    penambahan    campuran    15% semen portlandW optimum  meningkat   menjadi 14,400%,   berat  isi kering 1,427 gr/cm 3 , pada  campuran 20% semen portland nilai W optimum  turun  menjadi  9,050%,  berat  isi  kering  1,470  gr/cm 3 ,  pada  campuran  25% semen portland nilai W optimum  meningkat  menjadi  9,100%,  berat  isi  kering  1,480  gr/cm 3 ,  pada    campuran 30%  semen portland nilai W optimum  meningkat  menjadi  9,300%,  berat  isi  kering    1,490  gr/cm 3 .  Dapat disimpulkan bahwa berat isi kering ( d ) meningkat dan mengalami penurunan, Kadar air ( w ) menurun seiring bertambahnya campuran tanah dengan semen portland .
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 3 3 3 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 1 1 1 7
7 7
3)
California Bearing Ratio (CBR) Campuran Tanah dan Semen Adapun kuat dukung tanah (CBR) campuran tanah dan semen dapat dilihat pada Gambar 10.
(Sumber: Hasil Penelitian 2016)
Gambar 10. Grafik (CBR) 100% Campuran Tanah dan Semen
Pada  gambar  10  penambahan  5%  semen portland mampu  memberikan  nilai  kuat  dukung  tanah  (CBR) hingga  15,00%.  Pada  penambahan  10%  semen portland nilai  kuat  dukung  tanah  (CBR)  naik  menjadi  18,25%. Pada  penambahan  15%  semen portland nilai    kuat  dukung  tanah  (CBR)  meningkat  menjadi  29,10%,  pada penambahan  20%  semen portland nilai  kuat  tanah  (CBR)  turun    menjadi  27,05%  pada  campuran  25% semen portland meningkat menjadi 35,00% dan pada campuran 30% semen portland, turun menjadi 33,00%. Nilai  kuat  dukung  tanah  (CBR)  mengalami  kenaikan  dan  penurunan  seiring  bertambahnya  campuran semen portland .  Pada  campuran  30%  mengalami  penurunan,    sehingga  dengan  adanya  variasi  penambahan semen portland menyebabkan  kepadatan    maksimal  pada  tanah  yang  diikuti  dengan  berkurangnya  kadar  air dalam tanah yang  membuat tanah semakin mengeras atau padat akibat pori-pori tanah semakin kecil sehingga butiran tanah semakin merekat, naiknya nilai kuat dukung tanah (CBR) pada persentase  25%  ini disebabkan bahwa penambahan semen portland tertentubisa menurunkan kadar air  sehingga ikatan partikel menjadi lebih rapat.
Pada campuran 30% semen portland terlihat bahwa nilai berat isi kering tanah mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan terjadinya pembesaran rongga-rongga  dalam campuran tanah dan berdampak pada penurunan kepadatan tanah.
Uji  kuat  dukung  tanah  (CBR)  ini  didapatkan  kesimpulan  nilai  kuat  dukung  tanah    (CBR)  yang  tertinggi pada campuran 25% semen portland.
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 3 3 3 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 1 1 1 7
7 7
(Sumber: Hasil Penelitian 2016) Gambar 11. Grafik (CBR) 95% Campuran Tanah dan Semen Pada  gambar  11  penambahan  5%  semen portland mampu  memberikan  nilai  kuat  dukung  tanah  (CBR) hingga  14,25%.  Pada  penambahan  10%  semen portland nilai  kuat  dukung  tanah  (CBR)  naik  menjadi  17,34%. Pada  penambahan  15%  semen portland nilai  kuat  dukung  tanah  (CBR)  meningkat  menjadi  27,65%.  Pada penambahan  20%semen portland nilai  kuat  tanah  (CBR)  turunbmenjadi  25,70%  pada  campuran  25%  semen portland meningkat menjadi 33,25% dan pada campuran 30% semen portland, turun  menjadi  31,35%.   Nilai kuat dukung tanah (CBR) mengalami kenaikan dan penurunan seiring  bertambahnya campuran semen portland pada  campuran  30%  mengalami  penurunan,  dari    hasil  pengujian  diketahui  bahwa  kadar  air  sangat mempengaruhi  kekuatan  tanah,  naiknya    nilai  kuat dukung  tanah  (CBR)  pada  persentase  25%  ini  disebabkan bahwa  penambahan    semen portland tertentu  bisa  menurunkan  kadar  air  sehingga  ikatan  partikel  menjadi lebih  rapat. Penurunan pada campuran 30% ini dikarenakan campuran tanah dan semen portland yang diberi air,  sebagian  air  akan  lebih  memilih  mengikat  semen portland dan  tanah  lebih    sedikit  mengandung  air, sehingga plastisitas tanah menjadi berkurang dan volume butiran  tanah menjadi lebih besar yang diakibatkan karena  terjadinya  reaksi  gumpalan.  Pada  pengujian  kuat  dukung  tanah  (CBR)  ini  didapatkan  kesimpulan  nilai kuat dukung tanah (CBR) yang tertinggi pada campuran 25% semen portland sebesar 35,00%.
4) Unconfined Compression Strength (UCS) Campuran Tanah dan Semen Adapun kuat tekan bebas (UCS) campuran tanah dan semen portland dapat dilihat pada Gambar 12.
(Sumber: Hasil Penelitian 2016) Gambar 12. Grafik Kuat Tekan Bebas (UCS) Campuran Tanah dan Semen
0%     5%    10%   15%  20%   25%   30%
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 3 3 3 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 1 1 1 7 7 7
Pada Gambar 12 bahwa nilai kuat tekan bebas (UCS) mengalami peningkatan bahwa  pada penambahan 5% semen portland mampu memberikan nilai kuat tekan bebas (UCS)  hingga 1,100 kg/cm². Pada penambahan 10%  semen portland ,  nilai  kuat  tekan  bebas  (UCS)  menurun  menjadi  1,030  kg/cm².  Pada  penambahan  15% semen portland , nilai kuat tekan  bebas  (UCS)  mengalami  kenaikan menjadi 1,170 kg/cm².Pada  penambahan 20% semen portland , nilai kuat tekan bebas (UCS) naik menjadi 1,200 kg/cm². Pada penambahan 25% semen portland ,  nilai  kuat  tekan  bebas  (UCS)  menurun  menjadi  1,130  kg/cm².  Sedangkan  pada  penambahan  30% semen portland nilai kuat tekan bebas (UCS) menurun menjadi 1,050  kg/cm².
Nilai  kuat  tekan  bebas  (UCS)  mengalami  peningkatan  pada  campuran  5%,  10%,    15%,  20%,  dan  25% semen portland ,tetapi  terjadi  penurunan  saat  campuran  30%  semen portland maka    campuran    tidak    bisa lebih  dari  25%  semen portland ,karena   semakin  banyak  kandungan semen portland kontak  antara butiran semakin kecil atau bisa dikatakan  hampir tidak ada kontak antar  butiran dan semen portland akan cenderung terlepas dengan  tidak adanya perlawanan dari samping. Ini terbukti dari  hasil penelitian (Aulia R. Sudarman, 2016),  bahwa  penambahan  semen portland pada  tanah  mampu  meningkatkan  nilai  kuat    tekan  bebas  (UCS) pada campuran 20% semen portland .
Pada uji kuat tekan bebas (UCS) ini didapatkan kesimpulan nilai kuat tekan bebas  (UCS) yang tertinggi pada campuran 20% semen portland , sedangkan pada penambahan  presentase semen portland ini disebabkan penurunan  dicampuran  30%  semen portland pada    saat  pencampuran  tanah  dan  semen portland tidak  rata, bahwa kadar air sangat  mempengaruhi kekuatan tanah.
Tabel 6. Hasil Penelitian Kondisi Tanah CBR Unsoaked (%) UCS (kN/cm 2 ) Tanah Asli 6,25 0,840 Campuran 5% Semen 15,00 1,100 Campuran 10% Semen 18,25 1,030 Campuran 15% Semen 29,10 1,170 Campuran 20% Semen 27,05 1,200 Campuran 25% Semen 35,00 1,130 Campuran 30% Semen 33,00 1,050 (Sumber: Hasil Penelitian 2016)
(Sumber: Hasil Penelitian 2016)
Gambar 13. Grafik Hasil Penelitian Kuat Dukung Tanah (CBR)
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 3 3 3 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 1 1 1 7
7 7
(Sumber: Hasil Penelitian 2016) Gambar 14. Grafik Hasil Penelitian Kuat Tekan Bebas (UCS)

## PENUTUP KESIMPULAN
1.
Dari uji fisik tanah asli yang dilakukan di laboratorium didapat kadar air sebesar 55,49% dan berat jenis ( Gs )  2,70.  Untuk  batas-batas atterberg yaitubatas  cair( LL )    108,86%,  batas  plastis  ( PL )  32,96%,  batas susut  ( PL )  22,72%, dan indeks plastisitas  ( IP ) 75,90%, kuat dukung tanah (CBR) 6,30%  dan nilai kuat tekan  bebas  (UCS)    0,840%.  Sampel  tanah  yang  digunakandalam  penilitian  ini  berdasarkan  sistem klasifikasi AASHTO digolongkan pada subkelompok A-7-5 (tanah berlempung) yaitu tanah yang buruk dan  kurang  baik  digunakan  sebagai  tanah  dasar  pondasi.    Berdasarkan  sistem  klasifikasi  USCS digolongkan tanah berbutir halus dan termasuk kedalam kelompok CH yaitu tanah lempung anorganik dengan plastisitas tinggi.  Uji ini dimaksudkan untuk menentukan kelayakan suatu lapisan tanah yang akan digunakan sebagai subbase atau base course dalam konstruksi jalan raya.
2. Penambahan semen telah meningkatkan nilai daya dukung tanah(CBR), nilai kuat  dukung tanah (CBR) pada campuran 0% sebesar 6,250%, pada campuran 5% sebesar  15,00%,pada campuran 10% sebesar 18,25%, pada campuran 15% sebesar 29,10%,  pada campuran 20% sebesar  27,05%, pada campuran 25%  sebesar  35,00%,  danpada    campuran  30%  sebesar  33,00%.  Nilai  kuat  dukung  tanah  (CBR) optimum  pada  campuran  tanah  dan  semen  25%    sebesar  35,00%.  Hal  ini  menunjukan  peningkatan nilai kuat dukung tanah (CBR) sebesar 28,75% dari kuat dukung tanah (CBR) tanah  asli sebesar 6,30% dengan waktu pemeraman 1 hari.
3. Penambahan semen portland meningkatkan nilai kuat tekan bebas (UCS), nilai kuat  tekan bebas (UCS) pada campuran 0% sebesar 0,840%, pada campuran 5% sebesar  1,100%, pada campuran 10% sebesar 1,030%, pada campuran 15% sebesar 1,170%,  pada campuran 20% sebesar 1,200%, pada campuran 25% sebesar 1,130%, dan pada  campuran 30% sebesar 1,050%. Hal ini menunjukan peningkatan nilai kuat  tekan    bebas  (UCS)  sebesar  1,200%  dari  kuat  tekan  bebas  (UCS)  tanah  asli  sebesar  0,840% dengan waktu pemeraman 1 hari.
4. Hasil  penelitian  menunjukan  semakin  besar  presentase  semen  pada  tanah  asli  dapat  meningkatkan nilai kuat tekan bebas (UCS) seiring meningkatnya nilai kuat dukung  tanah (CBR). Hal ini sesuai dengan klasifikasi harga kuat dukung tanah (CBR)  menurut Bowles (1992) dalam Hardiyatmo (2012) campuran optimum 25% bahwa  tanah ini termasuk kuat dukung tanah (CBR) 20%-50% baik digunakan sebagai lapisan pondasi bawah ( subbase ) atau tanah dasar ( subgrade ), dengan hasil baik  ( good ).
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 3 3 3 N N N o o o . . . 2 2 2 J J J u u u l l l – – – D D D e e e s s s 2 2 2 0 0 0 1 1 1 7
7 7

## SARAN
1. Untuk  mengetahui  efektif  atau  tidaknya  campuran  semen portland perlu  diteliti  lebih  lanjut  untuk tanah dari daerah lain dengan menggunakan campuran yang samasehingga akan diketahui perubahan akibat pengaruh penambahaan semen portland .
2. Diperlukan penelitian dengan jenis pemodelan sampel agar diperoleh hasil yang lebih  bervariasi dan akurat sesuai dengan kondisi perlakuan stabilisasi tanah di laboratorium.
3. Sebaiknya  dilakukan  pembersihan  alat/mesin  sebelum  melakukan  pengujian-pengujian  di laboratorium dikarenakan hal ini dapat mempengaruhi hasil yang akan didapat.
4. Sesudah  penelitian  setidaknya  langsung  dianalisa  supaya  menghindar  adanya  pengujian  ulang,  agar tidak ada kesulitan untuk pengujian selanjutnya.
5. Diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  untuk  mengetahui  sifat  campuran    semen portland pada  jumlah atau prosentasi dari campuran 35% dan campuran 40% dengan perilaku  dan perlakuan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Anonim  (2016), Petunjuk  Pemakaian  Materials  Testing  Equipment ,  PT.  PANAIRSAN  PRATAMA,  Jakarta Barat.
[2]  Anonim (2013), Buku Panduan Praktikum Mekanika Tanah , Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Palangka Raya.
[3]  Arif (2006), Stabilisasi Tanah Liat Lunak dengan Garam  dan Portland Cement (PC), Skripsi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
[4]   Bowles, J.E. (1993). Sifat-sifat fisik dan Geoteknis Tanah , Erlangga, Jakarta.
[5]  Harahap,  Anwar  Muda.  (2011). Stabilisasi  Tanah  Lempung  Bukit  Rawi  Menggunakan  Pasir  dan  Semen, Tesis, Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Lambung Mangkurat.
[6]  Hendrianto N  (2006), Pekerjaan Tanah Dasar , buku3 pedoman penyelidikan dan pengujian tanah dasar untuk pekerjaan jalan, Jakarta.
[7]  Hardiyatmo, H.C. (2012). Mekanika Tanah 1, Edisi Keenam , Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
[8]  Hardiyatmo,  H.C.  (2013). Stabilisasi  Tanah  Untuk  Perkerasan  Jalan ,  Gajah  Mada  University  Press, Yogyakarta.
[9]  Nasution,  Aydifahanum. ( 2015). Stabilisasi  Tanah  Lempung  Palangka  Raya  Dengan  Campuran  Pasir  dan Semen Untuk Perkerasan Jalan, Penelitian Skripsi, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
[10]  Yosua  (2000), Stabilisasi  tanah  dengan  semen  di  Barito  Utara  sebagai  lapis  pondasi    dengan perbandingan tanah dengan semen 100:0,  97:3,  94:6,  91:9,  88:12, Tesis, Program Magister Sistem dan Teknik Jalan Raya, Program Pascasarjana, Institut Teknologi Bandung.
[11]  Coenraad,  R.  (2013).  SEDIMENT  TRANSPORT  STUDIES  ON  HOMOGENEOUS  SOIL  BASE MATERIAL. BALANGA: Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan , 1 (1), 59-68.
[12]  Patrisia,  Y.,  &  Coenraad,  R.  (2014).  MATHEMATIC  MODELLING  OF  CONCRETE  PUMP  PRODUCTIVITY  ON THE  CONCRETE  WORK  OF  CONSTRUCTION  PROJECT  IN  PALANGKA  RAYA. BALANGA:  Jurnal  Pendidikan Teknologi dan Kejuruan , 2 (2), 12-22.